2 TELLEF DAHLL. OM NOKVEGIUM, ET NYT TUNGT METAL. 



forarbeidede Plader af ildfast Ler. Det rostede grønne Ertspulver 

 blev dernæst ligesom til en almindelig Analyse revet i en Agat- 

 morter og behandlet med Syrer, dels Kongevand, dels Saltsyre, 

 dels Svovlsyre. Disse Opløsninger bleve bundfældte med Svovl- 

 vandstof og Bundfaldet udvasket saalænge, indtil Vaskevandet ikke 

 viste nogetsomhelst Spor af Nikkel ved Svovlammonium. 



Bundfaldet tørredes og rostedes. Arsenik og Svovl blev her- 

 ved for den største Del fjernet, og Residuet var nu det nye Metal- 

 oxyd, dog endnu med Spor af Arsenik og Svovl, men forøvrigt rent, 

 med Undtagelse af et lidet Spor af Kobber, der imidlertid var saa 

 lidet, at det kun kunde paavises i Spectroskopet. Allerede af 

 dette raa Oxyd lod Metallet sig reducere med Soda paa Kul for 

 Blæserøret, og i lidt større Mængder ved Smeltning med Cyanka- 

 lium paa en Scherbel i en Mulfelovn. 



Oxydet blev igjen løst i Kongevand eller rettere i Saltsyre 

 med Tilsats af nogle faa Draaber Salpetersyre. Denne Opløsning 

 er grøn : den bundfældtes med kaustisk Kali under Iagttagelse af 

 flere Forsigtighedsregler. Saaledes er det gavnligt, at Opløsningen 

 er saa kold som muligt, og at Neutralisationspunktet ikke overskri- 

 des. Tilsættes nemlig mere Kali og Opløsningen opvarmes, løser 

 Bundfaldet sig igjen oftest fuldstændigt, og Kaliopløsningen bliver 

 blaa. Bnndfældningen er imidlertid selv under Iagttagelse af det 

 ovenfor Anførte aldrig complet, idet en stor Del af Metallet for- 

 bliver opløst rimeligvis som et høiere Oxyd. 



Bundfaldet med Kali er i Begyndelsen gulgrønt, men bliver 

 snart rent grønt, lidt mørkere end Nikkeloxydhydrat. Under 

 Tørringen bevarer det sin smukke grønne Farve. Ved stærkere 

 Ophedning giver det Slip paa Vand, bliver sort og smelter ved 

 Rødglødhede til en sort Sirup, som efter Afkjølingen danner en 

 graa flusligneude Masse. Naar denne pulveriseres, faaes et mørkt, 

 grønligt, brunt Legeme, som let reduceres til Metal i en Kuldigel 

 uden nogetsomhelst Flusmiddel, ligesaa med Vandstofgas. Det 

 paa denne Maade fremstillede Metal har følgende Egenskaber: 



Farven er hvid med et lidet Stik i Brunt. 



Glandsen er fuldkommen metallisk, og Metallet antager ved 



